537 



etwas moderii't werden ; auch ist das Geraenge sorgfältiger 

 zu wenden und durchzuarbeiten , um das Zusammenbacken 

 der Masse zu verhindern und dieselbe möglichst locker zu 

 erhalten. Da die verschiedenen Erz-Sorten verschiedene Zei- 

 ten des Glühens verlangen, so müssen natürlich häufige Betriebs- 

 Proben genommen werden, um die passendste Glüh-Zeit zu 

 ermitteln. Statt der Potaschen-Lösung wendet man auch 

 wohl gewöhnliche Holzaschen-Lauge in konzentrirtem Zu- 

 stande an ; doch ist erste zweckdienlicher als diese. Nach 

 dem zweiten Glühen hat sich das Chrom-Oxyd ziemlich voll- 

 ständig oxydirt und mit dem Kali-Gehalt der Beschickung 

 zu einfach chromsaurem Kali verbunden und auch der chrom- 

 saure Kalk zum grössten Theile seine Chromsäure an die 

 stärkere Basis abgegeben. Während es bei dem ersten Durch- 

 setzen der Erze nöthig war, eine bedeutende Hitze anzu- 

 wenden, muss bei dem zweiten darauf gesehen werden, dass 

 die Flammofen-Gase möglichst oxydirend wirken. Die Feue- 

 rung, welche natürlich mit Steinkohlen unterhalten wird, muss 

 daher sorgfältiger regnlirt werden. 



Ehe ich dieses zweimalige Glühen in Anwendung brachte, 

 pflegte man das Gemenge von Erz, Kalk und Potasche nur 

 einem einmaligen 7 — 8-stündigen Glühen zu unterwerfen, wo- 

 bei nicht nur ein bedeutenderer Potasche-Verlust entstand, 

 sondern auch eine weit unvollständigere Zersetzung der Erze 

 erlangt wurde. 



Das Gemenge kommt nun zum Auslaugen in hölzerne 

 Auslauge-Bottiche, deren 9 im Gebrauche stehen. Jeder hält 

 ungefähr 400 Kubik-Fuss und ist mit einem Filter und einem 

 Fasse zur Aufnahme der abfliessenden Lauge versehen. Diese 

 durchläuft der Reihe nach die Filter, bis sie ausreichend kon- 

 zentrirt erscheint, was natürlich mit einer Flüssigkeits-Wage 

 ermittelt werden muss , und zwar wird mit der Reihenfolge 

 so gewechselt, dass jeder der Bottiche zweimal mit reinem 

 Wasser Übergossen wird, welches man gewöhnlich heiss auf- 

 gibt. Die Lauge wird mittelst Pumpen aus den Fässern auf 

 die Filter zurückgehoben. 



Die Rückstände halten gewöhnlich noch 1—3 Proz. uu- 

 zersetztes Erz ausser Eisenoxyd, Thonerde, Talkerde, Kalk 



